250 F. Pockels^ Ueber den Einfluss des elektrostatischen Feldes 



= — 4,19 . 10~ 8 , = - 2,265 . 10~ 8 , ^ = - 6,18 . KT 8 , 



• P ; - - ' J - P ' • ■• P ■ - '•• 



welche nach der Theorie bezw. gleich $ v K^j — J 14 ), K^h + ^u) 

 Für die piezoelektrischen Moduln folgen hieraus die Werthe: 



d£ = - 6,27 . 10~ 8 , cF 14 = + 1,925 . 10~ 8 . 

 Die von mir schon früher ausgeführte Bestimmung der piezoopti* 

 sehen Constanten des Quarzes 1 wurde, soweit sie für die vorliegende 

 Untersuchung erforderlich war, ebenfalls an demselben Material, wie die 

 übrigen Beobachtungen, wiederholt. Von den 8 piezooptischen Constanten 

 kommen in den Relationen für e' n und e' 41 , die aus der allgemeinen 

 Formel (5) hervorgehen: 



nur die vier: a 14 , a 41 , a 44 , a„ — a 12 vor, und diese lassen sich durch Be- 

 obachtung der durch einseitigen Druck bewirkten relativen Verzöge- 

 rungen an denselben rechtwinkligen Prismen, welche zur piezoelektrischen 

 Untersuchung dienten, ermitteln. Es wurde gefunden (für Na-Licht) : 



a - a ^ = - 0,117, ^ = -0,035, *? - -0,041, ^ = -0,067, 



welche Werthe von den früher gefundenen nur wenig differiren. Durch 

 Einsetzung dieser Werthe und der obigen für d n , d u in (5 V/ ) ergiebt sich: 



= +0,669 . 10~ 8 , ^fi = +0,423 . 10~ 8 , 



während direct beobachtet wurde : 



^ = + 1,40 . 10- 8 , ^ = +0,586 . 10- 9 . 



Ist auch der Unterschied zwischen den e mn und e' mn hier nicht so 

 gross, wie beim Natriumchlorat, so folgt doch mit Sicherheit, dass auch 

 beim Quarz die optische Wirkung des elektrostatischen 

 Feldes bedeutend grösser ist, wie sie sein müsste, wenn 

 sie nur von der gleichzeitig stattfindenden Deformation 

 des Krystalls, wie von einer entsprechenden, mechanisch 

 erzeugten Deformation, verursacht würde. Es kann dieses 

 Resultat insofern kaum überraschen, als auch die thermische Dilatation 

 des Quarzes seine Doppelbrechung anders beeinflusst, wie eine gleiche, 

 mechanisch hervorgebrachte Dilatation 2 . 



3. Beobachtungen an Turmalin. 

 Die rhomboedrisch-hemimorphen Krystalle des Turmalins konnten 

 zunächst wegen ihrer von Kiecke und Voigt genau erforschten piezo- 



1 F. Pockels, Wied. Ann. 37. p. 269. 



2 F. Pockels, Wied. Ann. 37. p. 305. 



